﻿136 K. Endeil, Über Diffusionserscheinungeii in Silikatschmelzen 



wurden, deren Anwesenheit durch Aufnahme von Erhitzungs- 

 kurven und mikroskopische Untersuchung geprüft wurde. Wismut 

 und Thallium diffundieren nach einem Jahr bereits bei Zunmer- 

 temperatur ineinander. 



G. Bruni und D. Meneghini^ überzogen Mckel- und Gold- 

 di'ähte mit Kupfer oder Silber und erhitzten sie unterhalb der 

 Schmelztemperatur der entsprechenden Mischung. Das Vor- 

 rücken der Diffusion wurde durch Messung der elektrischen Leit- 

 fähigkeit verfolgt. Die schließlich erreichten Grenzwerte ent- 

 sprachen den von anderen Forschern für dieselben festen Lösungen 

 erhaltenen Werten. Gleiche Versuche mit einem elektrolytisch 

 aus zahlreichen feinen abwechselnden Schichten von Mckel und 

 Kupfer aufgebauten Draht gaben wegen der außerordentlich 

 vergrößerten Berührungsfläche bereits beim Erwärmen auf 500^ 

 deutliche Diffusion. Beim Erhitzen auf 1000° war schon nach 

 2 Stunden eine vollständige gegenseitige feste Lösung eingetreten. 



Konzentrationsverschiedenheiten, wie die sogen. Zonen, die 

 aber nie so schön ausgebildet (und meist auf e i n e Zone beschränkt) 

 sind, wie bei den bekannten zonar gebauten Silikaten, gleichen 

 sich bei Metallen sehr leicht aus, wenn nur die Temperatur etwas 

 gesteigert wird. „Werden zwei Ivristalle, die miteinander zu 

 reagieren trachten, durch dazwischenliegende dritte daran gehindert, 

 so vollzieht sich die Reaktion durch diese trennende Kristall art, 

 was nur durch Diffusion möglich ist. In dieser Beziehung können 

 heute also keine Unterschiede zwischen kristallisierten und flüssigen 

 Lösungen gemacht werden 2." 



Ähnliche Versuche wie mit Metallen führten G. Bruni und 

 D. Meneghini ^ auch mit den Salzen Natriumchlorid und 

 Kaliumchlorid aus. Die kontinuierliche Mischungsreihe dieser 

 Salze zerfällt beim langsamen Abkühlen unterhalb 400° in die 

 Komponenten. Durch Erhitzung der mechanischen Mischung 

 oberhalb 400° und unterhalb des Minimums der Schmelzkurve 654° 

 bildeten sich die entsprechenden Mischkristalle, wie aus der Be- 

 stimmung der Lösungswärmen geschlossen werden konnte, die bei 



1 G. Bruni und C. Meneghini, Intern. Zeitschr. f. Metallographie. II. 

 1911. 26—35. 



^ W. GuERTLER, Metallographie. 1. 1912. 56 — 57. 



^ G. Bruni und D. Meneghini, Atti. Acc. R. Instit. Sei. Veneto. 71. 

 1911/1912. II. 195—202. 



